( 986 ) 
fortes. Cette action est absolument comparable à celle que produirait un 
refroidissement plus rapide sur un acier non manganésé de même teneur 
en carbone. En un mot, elle équivaut à une trempe plus ou moins dure; 
conclusion d'accord avec les propriétés mécaniques connues des aciers 
manganésés. Dans les ferromanganèses à 20 pour 100 de Mn et au-des- 
sus, on n'observe plus aucune perturbation, le refroidissement ayant été 
suivi jusqu'à 300°. Le fer et le carbone y restent donc au même état depuis 
le rouge-cerise clair jusqu’à la température ordinaire. C’est pourquoi ces 
alliages ne sont pas magnétiques à froid, tout comme les aciers au-dessus 
de: la température critique : le fer est dans les deux cas sous la même 
forme. | k 
» Le tungstène possède la méme propriété que le manganèse et même 
à un degré plus marqué. Un acier dur pour aimants, contenant une assez 
forte proportion de tungstène et aussi de manganèse, ayant été abandonné 
au refroidissement à partir de r100°, n’a donné la récalescence qu'à la 
température exceptionnellement basse de 540°-530°. Toutefois la tempé- 
rature initiale a ici une grande influence. 
» Le chrome ne paraît pas agir sur la transformation du fer, autant du 
moins que j'ai pu men assurer, n'ayant pas à ma disposition d’aciers 
chromés extra-doux ; mais il a certainement sur la récalescence une action 
précisément contraire à celle du manganèse : il élève la température à 
laquelle se produit le changement d'état du carbone, et c'est vraisembla- 
blement à cette circonstance que les aciers chromés doivent d'être peu 
fragiles eu égard à leur dureté. : 
» Le silicium ne se rencontre guère dans les aciers sans y être accom- 
pagné d’une quantité généralement supérieure de manganèse. Dans ces 
conditions, il ne semble pas avoir d'influence sur les phénomènes étudiés. 
Ces phénomènes se sont produits, pour un échantillon contenant 
pour 100 
Carbone..... 0,35  Silicium..... 0,55  Manganèse... 0,87 
aux mêmes températures que pour un acier sans silicium présentant du 
reste la même composition. On sait d’ailleurs que le silicium ne fait pas 
tremper les aciers. ù 
» Le soufre neutralise, pour ainsi dire, une partie du manganèse. Un 
acier rouverin, pratiquement inutilisable, contenant pour 100 
Carbone... 0,48 Soufre,..... 0,28 Manganèse.... 0,91 
